295 



der sekundaren imd tertiaren Schicht, in der endlich die Aschen- 

 bestandteile als feine Kornchen hervortreten, wie dies sehr gut Fig. 40 

 zeigt an der auch die Bohrlocher der Pilzhyphen zu sehen sind. Eine 

 andere Gruppe von Pilzen greift zuerst imd am moisten die cellulose- 

 reiclie, wenig verholzte tertiare Membran an, in iilmlicher Weise wie 5 

 dies bei der Behandlung des Holzes mit konzentrierter Schwefelsaure 



Fig. 46. Tracheide von Finns silvestris, 

 duroh Tmntetes Pini zerstort. Die 

 primare Zellwaud ist bis zu a a viillig 

 aufgelost. Die sekundare und tertiare 

 Wandschicht ist im uuteren Teile iiur 

 noch aus Cellulose bestehend, in welcher 

 die Kalkkomchen deutlich erkennbar 

 werden b. Pilzfaden c durchbohren die 

 Wande und hinterlassen Locher d und e. 

 Nach R. HARTIG. 



Fig, 47. Tracheide von Pinus, durch 

 Polyporus sistotremoides (Alb. et Sckw.) 

 = P. Schweinitzii zerstort. Die Cellu- 

 lose ist extrahiert. Im trocknen Zustaude 

 erhalt die Wand Risse. die sich aber nicht 

 auf die primare Wand a b erstreckeu. 

 Kreuzung der Spalteu an den Hoftlipfeln 

 c und den Bohrlochern d und e. Eiu- 

 fache Spalteu bei /'. Nach R. HARTIG. 



geschielit. Zu dieser Pilzgruppe gehoren z. B. Polyporus vaporarius, P. 

 Schioeiniteii, P. sulphnreus. Bei ihrer Einwirkung sielit man kaum eine 

 Veranderung der nur wenig- Cellulose fiihrenden primaren Wandschicht 

 (Fig. 47), wogegen die sekundare Wand in dem Grade zusammenschrumpft, i 

 dafi sie grofie und zahlreiche Schwindrisse bekommt, die, entsprechend 

 der Wandstruktur, eine spiralige Eichtung anzunehmen pflegen. Bei 

 der Birke fand LIXDKOTH (1), dafi Polyporus nigricans, P. igniarius, P. 

 pinicola, P. betulinus, P. lepideus, P. laevigatus, P. vaporarius und Meru- 

 lius lacrymans darin miteinander iibereinstimmen, da6 sie das Birke 11-15 

 holz alle derart zersetzen, daB zuerst das Hadromal und 

 nachher das Lignin (im Sinne MAULE'S) verier en geht, und 

 da6 die Zellwande von inn en nach aufien an ge griff en und 

 verzehrt werden. Ob wohl also die Zersetzung eine fast ganz gleiche zu 

 sein scheiut, so ist das zersetzte Holz besonders in trockenem Zustande doch 20 



